não devem apresentar vestígios de manchas químicas susceptíveis de alterar a difusão do fluxo, cuja variação média Ä d = (T5-T4) / T2, medida nas três amostras pelo método referido no apêndice 2 do presente anexo, não deve exceder 0,020, ou seja:Ä dm &lt;= 0,020.2.3. Resistência aos detergentes e aos hidrocarbonetos2.3.1. Resistência aos detergentesA face exterior de três amostras (lentes ou amostras de plástico) é aquecida a 50 °C +- 5 °C e em seguida imersa durante cinco minutos numa mistura mantida a 23 °C +- 5 °C e composta por 99 partes de água destilada (contendo no máximo 0,02 % de impurezas) e uma parte de sulfonato de alquilaril. No final do ensaio, as amostras são secas a 50 °C +- 5 °C, limpando-se a sua superfície com um pano humedecido.2.3.2. Resistência aos hidrocarbonetosA face exterior de cada uma destas três amostras é então friccionada ligeiramente durante um minuto com um pano de algodão embebido numa mistura composta por 70 % de n-heptano e 30 % de tolueno (percentagens volumétricas), deixando-se por fim secar ao ar livre.2.3.3. ResultadosExecutados sucessivamente os dois ensaios acima, o valor médio da variação na transmissão Ä t = (T2-T3) / T2, medido nas três amostras pelo método referido no apêndice 2 do presente anexo, não deve exceder 0,010, ou seja: Ä tm &lt;= 0,010.2.4. Resistência à deterioração mecânica2.4.1. Método de ensaio da deterioração mecânicaA face exterior de três novas amostras (lentes) é sujeita ao ensaio uniforme de deterioração mecânica, pelo método referido no apêndice 3 do presente anexo.2.4.2. ResultadosNo final deste ensaio, as variações:da transmissão: Ä t = (T2-T3) / T2e da difusão: Ä d = (T5-T4) / T2são medidas, segundo o método referido no apêndice 2, sobre a área especificada no ponto 2.2.4. O valor médio relativos às três amostras deve ser tal que:Ä tm &lt;= 0,100; Ä dm &lt;= 0,0502.5. Ensaio da aderência de eventuais revestimentos2.5.1. Preparação da amostraSobre uma superfície de 20 mm × 20 mm de área no revestimento da lente talha-se, com auxílio de uma lâmina de barbear ou de uma agulha, um reticulado de quadrados com cerca de 2 mm de lado. A pressão sobre a lâmina ou agulha deve ser suficiente para cortar pelo menos o revestimento.2.5.2. Descrição do ensaioUtiliza-se uma fita adesiva com uma força de aderência de 2 N/(cm de espessura) +- 20 %, medida segundo as condições normalizadas especificadas no apêndice 4 do presente anexo. A fita,